— 338 — 



e quello di analisi e nelF un caso e nell' altro le conclusioni sono per lo meno 

 premature. 



Nè meno arbitrariamente ricava la formola del silicato idrato 



Si02.Ca0.2,5H20 



la cui formazione ha determinato la presa. 



Egli non lo prepara per idratazione del silicato anidro, bensì mischiando 

 una soluzione colloidale di silice con un eccesso di acqua di calce. È amorfo 

 e molto voluminoso (1 grammo arriva ad occupare il volume di 2 litri). Si 

 decompone lavandolo con acqua sino a lasciare silice pura; però la decom- 

 posizione viene limitata dalla presenza di acqua di calce; e avendo ottenuto 

 in un' analisi in equivalenti (pag. 402): 



Si 02 1,21; Ga0 1,28; H2O 3,00 



togliendo V15 di equivalente di Ca(0H)2 calcola la formola che ho sopra 

 riportato. Questo per via sintetica. 



Neil' analisi microchimica dei cementi idratati, osserva assieme a larghi 

 cristalli a doppia refrazione energica d' idrato di calcio degli aghi sottili, che 

 vengono distrutti dai sali ammoniacali lasciando silice gelatinosa e senz' altro 

 conchiude (pag. 424): 



«... ih (gli aghi) sont constitués par un silicato de chaus auquel j'at- 

 tribuerai la formule du seul silicato de chaux hydraté que j'aie pu reproduire 

 synthétiquement : Si O2 . CaO, 2,5 HoO » . 



Dimostra l' incertezza che vi è ancora sullo stato di combinazione dei 

 vari componenti dei cementi, un certo disaccordo che vi è a proposito della 

 forma di combinazione dell' allumina. Nel mentre l' autore mira a confermare 

 r opinione che i composti che tendono a formarsi sono : 



Si O2. 3 CaO e Al2 03.3 CaO 



e che perciò, contando l' allumina (e con essa l' ossido di ferro) tra gli acidi, 

 il rapporto tra le basi e gli acidi non può superare il 3, abbiamo visto che 

 nei cementi anidri egli dice di avere osservato quasi esclusivamente Si O2 3 CaO 

 e un silicato doppio di allumina, di ferro e di calce e che ammette soltanto 

 come i)robadile l'esistensa dì piccole quantità di alluminato di calce. L'al- 

 lumina quindi, secondo questa interpretazione dei dati sperimentali, funziona 

 principalmente da base. Calcoliamo il rapporto che esiste tra gii equivalenti 

 di basi e di acidi nella seguente analisi di un cemento di buona qualità che 

 trovo riportata in equivalenti dall' autore a pag. 459 della P Mem. 



Si O2 1,00; AI2 03 0,21; Fes 03 0,04; CaO 3,29; MgO 0,08 

 Si ha: 



CaO -f MgO + AL. O3 + F.3 O3 ^ 



